(96) 

 métallurgie, la préparation des alliages et les applications diverses qui se 

 développeraient sans doute si ce métal était préparé économiquement. 



» Le procédé qui m'a paru convenir le mieux pour préparer le tungstène 

 consiste à chauffer au rouge naissant, pendant une demi-heure, dans un 

 creuset ou dans un four à réverbère, le wolfram réduit en poudre imi)al- 

 pable et mélangé intimement avec 3 pour loo de carbonate de chaux et 

 20 à 3o pour 100 de chlorure de sodium. Lorsque le mélange est refroidi, 

 on le pulvérise et on le fait bouillir pendant im quart d'heure avec de l'acide 

 chlorhydrique qui dissout la chaux, les oxydes de fer et de manganèse, avec 

 dégagement de chlore, et laisse à l'état insoluble tout l'acide tungslique, 

 sous forme d'une poudre cristalline d'un beau jaune citrin, qu'il suffit de 

 purifier par quelques lavages à l'acide et de réduire au rouge vif par l'hydro- 

 gène ou dans un creuset brasqué pour le transformer en tungstène. 



» Avec le carbonate de chaux pur, sans addition de chlorure de sodium, 

 il m'a été impossible, même en chauffant à une température élevée, d'ob- 

 tenir la décomposition complète du wolfram; mais, avec 3o pour 100 de 

 chaux pure, la décomposition se fait facilement au rouge naissant. 



» Les sulfates, les carbonates alcalins et le chlorure de calcium peuvent 

 remplacer le chlorure de sodium dans l'attaque du wolfram par le carbonate 

 de chaux. Comme je n'ai pu trouver l'explication du rôle de ces sels 

 solubles, je dois me borner à insister sur l'absoiue nécessité de leur emploi 

 pour assurer la complète décomposition du wolfram. 



» Dans lesconditionsquejeviensd'indiquer, la décomposition du wolfram 

 s'obtient si facilement que cette réaction fournit un moyen commode, que 

 j'ai mis à profit, pour étudier la composition du wolfram. 



» Cette étude n'était pas inutile, car il est peu de minéraux dont la 

 composition ait été aussi diversement interprétée. On a considéré, en effet, 

 le wolfram, tantôt comme un tungstate de peroxydes de fer et de manganèse, 

 tantôt comme un tungstate de protoxydes, et les opinions les plus contra- 

 dictoires ont été émises sur le degré d'oxydation du tungstène contenu dans 

 le wolfram. 



» Les expériences que je vais rapporter me paraissent de nature à démon- 

 trer très-nettement la véritable coa)position du wolfram. 



» J'ai calciné au rouge naissant, dans une atmosphère d'azote parfai- 

 tement pur et sec, un mélange de wolfram avec 3o pour 100 de chaux pure 

 et 3o pour 100 de chlorure de sodium anhydre. Après la calcination, une 

 partie de la matière a été traitée, à l'abri de l'air, par l'acide chlorhydrique 

 bouillant. Sous l'action de l'acide, la précipitation de l'acide tungstique s'est 



